［研究報告］

速乾性漆の塗装性評価*
町田俊一**、小林 正信**

大野村の木工品への塗装を目的とし、新開発速乾性漆の各種塗装方法への活用と、粘度調整に用いる溶剤についても検討した。その結果、硬化促進剤の添加なしに漆で塗装可能であり、製作時間も大幅に短縮できた。溶剤は現在一般的にしている塗料用シンナーの使用で塗装可能となる。
キーワード： 漆、塗装技術、大野村Evaluation of Painting Method with Quick Dry Japanese Lacquer
MACHIDA Toshikazu and KOBAYASHI Masanobu
The aims of this research is the development of painting for the Ohno village's woodcrafts.
- The devel
oped japanese lacquer which hardening time is 1/7 of unrefined lacquer was examined for the various painting method. And solvents were tested for viscosity adjustment. The results as follows;
1. The sprayer painting and brush painting are possible without addition of hardener, and production period
is decreased largely.
2. Thinner for generally lacquer paint is suited for the solvent of viscosity adjustment.
key words : Japanese lacquer, painting technique, Ohno village

１

緒

言

効果検討を行ったうえで、各種塗装方法への応用を検討

現在大野村では、ろくろ加工による食器等の木工品をすることとした。溶剤には通常、漆工作業で用いられる「大野木工」ブランドで生産しており、大野村の代表的塗料用シンナー、漆分析時に用いられているアセトン、な地場産業になっている。しかし、これらの木工品はす比較的人体に無害なアルコールなどが挙げられる。事前

べてがウレタン塗装されており、学校給食器をはじめ、のアルコール添加で速乾性漆の硬化時間が３倍程度も遅食器の環境ホルモン等安全性に対する問い合わせが急増延する現象が確認されているため、塗料用シンナーとアし、天然塗料への転換への要望も増大している。このたセトンを実験対象とした。

め、大野村では早急な対応に迫られ、食器類では2001

２−１

年までに漆塗装等の天然樹脂塗料塗装への転換を計画し適性溶剤の検討

塗装材料の粘性により作業性は大きく異なる。そこでている。しかし、現在の大野村にはいわゆる伝統的な漆速乾性漆を塗料用シンナーとアセトンで希釈した場合塗装を行える技術者がおらず、また技術者の養成を行う（以下それぞれシンナー漆、アセトン漆とする）の粘度時間もないことから、現在のスプレー塗装技術による塗変化をＥ形粘度計（⑭東京計器社製）により測定した。

装が必須となっている。現在、漆液のスプレー塗装によ生漆と同等の粘度に溶剤希釈した速乾性漆粘度を室内雰る他県漆器産地もあるが、漆液の硬化時間が通常６〜８囲気暴露で1分間ごとに測定し、粘度変化を調べた。

時間かかるため、漆液を急速に硬化させ液ダレを防ぐた

２−２

塗装試験

めのイソシアネート系硬化剤を混合して用いている。し塗装方法は刷毛塗り、拭漆およびスプレー塗装、木地かし、大野村の要望ではこのような方法は採用できないは大野村で生産されている汁椀を用いた。また、作業は状況にある。

表１の工程により進め、漆が硬化した時点で次の作業にそこで本研究では、当センターで開発した速乾性漆1）移り最終的な製作時間を記録した。なお、膜厚等比較のを用いて、スプレー塗装を含む各種塗装方法への応用とため速乾性漆塗装椀断面と従来塗装浄法寺塗椀断面の比希釈溶剤の検討を行った。

較を行った。

２

研究方法
表１

漆の塗装方法は、刷毛塗り（漆刷毛による塗り重ね）や拭漆（塗った漆を拭き取る工程を繰り返す）が一般的

塗装方法

塗装試験工程方法

回数希釈溶剤である。その他に、量産を目的とするスプレー塗装や木材への含浸などの方法が挙げられる。
速乾性漆を上述への用途活用することで、漆の利用拡

刷毛塗り

刷毛塗り→研磨

10 塗料用シンナー

拭漆刷毛塗り→拭き取り 5 塗料用シンナー

大や漆製品生産効率の向上が図れるが、速乾性漆はそのままでは通常の漆に比べ粘度が高いことから、溶剤で希スプレー塗装 スプレー→研磨釈して使用する必要がある。そこで、速乾性漆への溶剤＊平成11年度商工会等地域技術創造事業受託研究、＊＊木工特産部

5 アセトン岩手県工業技術センター研究報告
２−３

木材への含浸試験

第７号（２０００）

３−２

塗装試験

木材内部へ速乾性漆を減圧・加圧含浸することを検討

表３にそれぞれの塗装に要した日数を示す。いずれのした。含浸技術が活用できれば塗装作業の簡便化と木材塗装方法においても従来の漆を用いた場合と比較して大自体の強度の向上が図れる。この試験は木材内部へ漆液幅に製作日数が短縮した。完成品を図３に示す。

が充分に含浸するための条件抽出と含浸した漆液が木材内部でどの程度硬化するかを把握するために行った。図１は試験に使用した当センター保有の真空・加圧含浸装置（⑭ヤスジマ社製）の構成である。含浸試験条件を表２に示す。試料の栓炭化材は、大野村で木地として使う可能性があるために加えた。試料の含浸前後と硬化後の重量変化と、硬化後の切断面の観察を行った。
含浸溶液
重し

試料

従来塗装での必要日数

１ ２ ３ ４ ５ ６計

刷毛塗り １ ２ ２ ２ ２ １（回数）10回
６日約25日拭漆２ ３（回数）

５回
２日約５日

スプレー ２ ２ １（回数）

５回
３日

約10日

方法

含浸試験装置表２
含浸溶液

塗装試験結果加圧減圧装置

圧力容器
図１

表３
日数

試験条件

Ａ

速乾性漆：溶剤 ※＝１：２

Ｂ

速乾性漆：溶剤 ＝１：４（体積比）

図３※

塗装試験完成品※塗料用シンナー：ラッカーシンナー＝５：１

上記の完成した刷毛塗りの椀の切断面を浄法寺椀と比
材質：松、栓、栓炭化材

試料

寸法：10×5
減圧条件

70hg

加圧条件

７kg／

較した結果が図４である。浄法寺椀の塗り重ね回数は明（断面）×180（長さ）１時間

らかでないが、塗膜厚に大きな差は見られなかった。しかし、木堅め（製作初期の工程で木地に漆を吸わせ（ゲージ圧）２時間る。）の漆の吸い込みに違いが見られ、速乾性漆では木地にほとんど漆が浸透していなかった。

３３−１

結果
椀断面

適性溶剤の検討

図２はアセトン漆とシンナー漆の粘度変化を比較したものである。精製漆の粘度を基準とすると、アセトン漆の粘度の時間変化が大きかった。シンナー漆は精製漆と同等の粘度を比較的長い時間保っていた。
［mPa･S］
10000
アセトン漆

5000
シンナー漆
精製漆の粘度01530［min］

図２

希釈漆の粘度変化

図４

椀断面の比較（上：塗装試験椀、下：浄法寺椀）速乾性漆の塗装性評価
３−３

木材への含浸試験

同等の厚みを確保するためには数回の工程の繰り返し塗

速乾性漆の含浸試験結果を表４に示す。重量変化から装が必要と思われる。

希釈度が大きい漆の方が良く含浸しており、試料では松また、断面の比較からは速乾性漆の木地への吸い込み材が最も含浸していることが分かる。また、これらのサが悪いことが確認されたが、これは速乾性漆の高分子化ンプルを１週間、温度26℃、湿度80％RHの雰囲気化にによる木地内部への浸透が少ないためと考えられ、木地放置してから硬化後の重量を測定した。長さ方向に切断に漆を吸わせる「木堅め」工程だけは通常の漆を使うなして内部での硬化度合いを観察したが、一番硬化していどの工夫が必要であろう。

ると認められた希釈大−松の試料でも小口方向で５４−２度、木表−木裏方向で0.5程程度しか硬化しておらず、内部まで硬化している試料は見られなかった。

含浸試験

速乾性漆の含浸については、減圧、加圧と速乾性漆の希釈を適切に行えば、木材の種類によっては木地全体に漆を含浸させることは可能である。しかし、この際含浸含︵浸希溶釈液小Ａ︶
含︵浸希溶釈液大Ｂ︶

表４

含浸試験による重量変化

した漆液は硬化条件を満たす雰囲気中に放置しても内部試料

初期重量

含浸処理後硬化しないため、硬化させるためには100〜150℃の雰

松

100112

栓100106

半炭化材

100119

べてそれ程強度が増加しているとは言い難く、しかも製

松100180品を量産ベースで含浸処理する場合の設備費、漆液の歩栓

100108

留まりや熱硬化させるための設備費等を勘案すると、処半炭化材

100118

囲気中に放置して漆液を熱硬化させなければならず、このような高温下では木地自体が変形する可能性が高い。
また、速乾性漆を含浸したサンプルも未処理のものと比理のコストはかなり大きなものになると予想され、これらを改善しなければ実用性は低いと考える。
（％）

４４−１

考

察

適性溶剤と塗装試験

５１語希釈した速乾性漆の粘度変化は使用する溶剤の揮発性に大きく影響を受ける。

粘度測定の結果、溶剤により粘度変化の傾向が大きく異なった。これは各溶剤の揮発力の差によるものと考え

結本研究で以下のことが解った。

２

塗装作業時間と粘度変化の関係から、刷毛塗りや拭られる。実際の塗装試験からも、刷毛塗りおよび拭漆の漆にはシンナーで希釈した漆が、スプレー塗装にはア場合、アセトン漆では短時間のうちに刷毛塗りや拭き取セトンで希釈した漆が適している。

りが困難なほど粘度が上昇してしまい、刷毛ムラの残る

３

木材への含浸は可能であるが、木材内部の漆が完全塗装表面となった。また、スプレー塗装の場合は、シン硬化しなく、そのための処理を勘案すると現状では実ナー漆では漆液の「締まり」が遅いため液ダレを起こし用性は低い。

やすかった。塗装方法による適性という観点から考える以上のことから、速乾性漆を用いた各種塗装が十分可と、シンナー漆は精製漆に近い粘度を比較的長時間保つ能であることが確認できた。現状漆工分野で使用されてため、作業時間のかかる刷毛塗りや拭漆に適しており平いる塗料用シンナーで十分作業可能であるが、塗装作業滑な塗装面が得られる。また、アセトン漆はかなり短時時の人体への有害性、また塗装された器物への溶剤の残間で粘度が上昇するため、硬化剤を添加した漆に近い特留等の問題も考えられるため、さらに安全な溶剤の選別性を示しておりスプレーでの液ダレ防止に効果がある。と希釈方法について今後検討していく。

漆を希釈することにより塗装１回あたりの塗膜厚さが薄くなり、塗装回数が増加することも懸念されたが、シ本研究を実施するに当たり、含浸試験に協力いただいンナー漆による刷毛塗りの場合には切断面の比較からもた木工特産部高橋民雄上席専門研究員、切断面写真撮影分かるように、従来手法で作られた椀の塗膜厚と同等でに協力いただいた同部浪崎安治上席専門研究員に感謝いあったため、希釈することによる塗装回数の増加はない

たします。といえる。しかし、スプレー塗装の場合は、スプレーで文きる粘度まで希釈すると揮発成分が多いために、１回の塗装当たりの塗膜厚は現在のウレタン塗装よりも薄く、

1)

献

小林、町田：岩手工技セ研報，７，33，（2000）